Slow strain rate testing
سلو اسٹریئن ریٹ ٹیسٹنگ (ایس ایس آر ٹی)، جسے کانسٹینٹ ایکسٹینشن ریٹ ٹینسائل ٹیسٹنگ (سی ای آر ٹی) بھی کہا جاتا ہے، ایک مقبول ٹیسٹ ہے جو تحقیقی سائنسدانوں کے ذریعے اسٹریس کوروژن کریکنگ کا مطالعہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک سست (روایتی تناؤ کے ٹیسٹ کے مقابلے میں) متحرک تناؤ شامل ہوتا ہے جو دلچسپی کے ماحول میں مستقل توسیع کی شرح پر لاگو ہوتا ہے۔ ان ٹیسٹ کے نتائج کا موازنہ ان سے کیا جاتا ہے جو غیر فعال ماحول میں اسی طرح کے ٹیسٹ کے لیے ہوتے ہیں۔ ایس ایس آر ٹی کی 50 سالہ تاریخ حال ہی میں اس کے تخلیق کار نے شائع کی ہے۔ ٹیسٹ کو معیاری بھی بنایا گیا ہے اور اس کے لیے دو اے ایس ٹی ایم سمپوزیم وقف کیے گئے ہیں۔ تناؤ کی شرح کا اثر ان ٹیسٹوں کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ تناؤ کی شرح کم ہے، مثال کے طور پر توسیع کی شرح 10−8 سے 10−3s−1 کی حد میں منتخب کی گئی ہے۔ تناؤ کی شرح کا انتخاب بہت اہم ہے کیونکہ بہت کم یا بہت زیادہ تناؤ کی شرح پر ٹیسٹ کے نتیجے سے کریکنگ کی حساسیت واضح نہیں ہوسکتی ہے۔ متعدد مادی ماحولیاتی نظاموں کے لیے، 10−5-10−6s−1 کی حد میں تناؤ کی شرحوں کا استعمال کیا جاتا ہے ؛ تاہم، دی گئی تناؤ کی شرح پر کریکنگ کی مشاہدہ شدہ عدم موجودگی کو کریکنگ کے خلاف قوت مدافعت کے ثبوت کے طور پر نہیں لیا جانا چاہیے۔ ایسے معلوم معاملات ہیں جن میں تناؤ-کٹاؤ کریکنگ کی حساسیت صرف تناؤ کی شرحوں پر 10−8 یا 10−9s−1 تک واضح ہو گئی ہے۔ بہر حال، یہ طریقہ میکانکی مطالعات کے ساتھ ساتھ مختلف مرکب دھاتوں کے پھٹنے کی حساسیت، یا ماحول کی جارحیت اور درجہ حرارت، پی ایچ، دھاتی حالت وغیرہ کے اثرات کی نسبتا درجہ بندی کے لیے بہت موزوں ہے۔ تیز ترین تناؤ کی شرح جو اب بھی کسی دیئے گئے ماحولیاتی مادے کے نظام کے لیے ایس سی سی کو فروغ دے گی اسے بعض اوقات "اہم تناؤ کی شرح" کہا جاتا ہے، کچھ اقدار جدول میں دی گئی ہیں: ٹیسٹ کے دیگر پیرامیٹرز الیکٹروڈ پوٹینشل اور دیگر ماحولیاتی عوامل جیسے درجہ حرارت، پی ایچ اور ہوا بازی کی ڈگری کی اہمیت اس تیز رفتار تناؤ کے کٹاؤ کے ٹیسٹ کے نتائج کو بہت زیادہ متاثر کر سکتی ہے، جیسا کہ نمونہ کی سطح ختم اور دھاتی حالت ہو سکتی ہے۔ نتائج کی تشخیص کردہ پیرامیٹرز یہ ہیں: نمونے کی ناکامی کا وقت (مثال کے طور پر، ٹوٹنے، یا دیگر "ناکامی" کے معیار سے) لچک (فریکچر کی لمبائی یا علاقے میں کمی کے ذریعے) لمبائی کے تحت حتمی تناؤ کی طاقت (زیادہ سے زیادہ بوجھ سے)-لوڈ وکر (جو فریکچر توانائی کی نمائندگی کرتا ہے) کریکنگ کے لیے فریکچر کی سطح کی دہلیز پر ڈکٹائل/ٹوٹے ہوئے فریکچر کا فیصد۔ ایس ایس آر ٹی ٹیسٹ کے نتائج کا اندازہ اس تناسب کا استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے: اتحاد سے نیچے کے تناسب کی روانگی کریکنگ کے لیے بڑھتی ہوئی حساسیت کی مقدار کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ ٹیسٹ الیکٹرو کیمیکل پیمائش اور دیگر اسٹریس کوروژن کریکنگ ٹیسٹ کے ساتھ مل کر بہترین طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ حوالہ جات کٹاؤ فریکچر میکانکس مواد کی جانچ